No. 14. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



117 



angelassenen, gehrteten u. s. w. lehrte, dass die ein- 

 fachen Zellen berall vorkommen, dass sie aber im 

 rohen Gussstahl sich zu zusammengesetzten Zellen 

 vereinen, und zwar entweder in Form von Dendriten 

 oder zu complicirteren Vereinigungen, die dann keine 

 Hllen besitzen. Im gehmmerten Stahl waren die 

 zusammengesetzten Zellen kleiner und gleichmssiger 

 als im rohen Gussstahl; der abgelschte Stahl 

 zeigte keine zusammengesetzten Zellen , aber an der 

 Oberflche fand mau nach dem Antzen eine dnne 

 Schicht von Russ, und netzartige, dunkle Zeichnun- 

 gen , welche eine ganz besondere Vertheilung der 

 Kohle in demselben andeuteten. Durch Anlassen 

 nach dem Hrten verschwanden alle Eigenthmlich- 

 keiten des letzteren Processes. Die Ergebnisse der 

 mikroskopischen Untersuchung der verschiedenen 

 Stahlsorten lassen sich kurz dahin zusammenfassen, 

 dass das Korn" des Stahls berall identisch ist mit 

 den oben erwhnten zusammengesetzten Zellen, welche 

 einer dendritischen Anordnung der einfachen Zellen 

 unter Verdnnung des Cementes ihren Ursprung ver- 

 danken; und dass ein Stahl nur dann homogen ge- 

 nannt werden kann, wenn die Zellen, die sein Gewebe 

 bilden, keine besondere geometrische Anordnung haben 

 und ihre vollstndigen Hllen besitzen ; ein Zustand, 

 der in der Praxis wohl selten erreicht wird. 



Nach Feststellung der feineren Strnctur des Stahles 

 war es nun Aufgabe der Untersuchung, die morpholo- 

 gischen Bestandtheile desselben chemisch zu unter- 

 suchen. Die zahlreichen Analysen suchten dies Ziel 

 in der Weise zu erreichen , dass sie in Anschluss an 

 die zahlreichen lteren Arbeiten jeden der chemischen 

 Bestandtheile einzeln seiner Natur und seinen Ver- 

 bindungen nach verfolgten. Von diesem Hauptab- 

 schnitte der Abhandlung knnen hier nur sehr kurz 

 die wesentlichsten Resultate angefhrt werden. 



In Betreff des Kohlenstoffs haben die Analysen 

 ergeben, dass er in dem Kohleeisen in zwei verschie- 

 denen Varietten vorkommt: 1) Als wirklich mit 

 dem Eisen verbundene Kohle oder die Kohle des 

 Anlassens", so genannt, weil sie in dem angelassenen 

 Stahl vorherrscht und den Cement bildet. 2) Als 

 Kohle des Hrtens", die wahrscheinlich im Eisen 

 gelst ist (vielleicht in besonderen Beziehungen zu 

 dem oecludirten Wasserstoff), die aber nicht mit dem 

 Eisen verbunden ist, in den peripherischen Theilen des 

 gehrteten Stahls vorherrscht und in den Zellkernen 

 verbreitet ist. Diese beiden Modificationen des 

 Kohlenstoffs sind durch eine bestimmte Reihe von 

 Reactionen von einander verschieden und brigens 

 auch schon von frheren Beobachtern als solche er- 

 kannt und beschrieben. 



Fr das Eisen nehmen die Herren Osmond und 

 Werth im Stahle je nach seiner Behandlung gleich- 

 falls zwei Modificationen, und , an, deren Existenz 

 sie durch physikalische und chemische Reactionen 

 nachweisen. Wenn das Eisen von der Variett a in 

 die Variett bergeht, absorbirt es Wrme, wird 

 seine Hmmerbarkeit bedeutend kleiner, nimmt die 

 Dichte ab; sein Ausdehnungscoefficient nimmt zu (?); 



seine thermoelektrischen Constanten werden kleiner; 

 seine elektrische Leitungsfhigkeit nimmt ab und 

 seine chemischen Reactionen werden energischer. Der 

 Uebergang von der Variett u in die Variett erfolgt 

 mehr oder weniger vollkommen durch Hmmern und 

 Druck, wenn sie eine dauernde Deformation bei einer 

 Temperatur unter dunkler Rothgluth erzeugen; ferner 

 durch schnelles Abkhlen von einer ber der dunklen 

 Rothgluth liegenden Temperatur, aber nur in Gegen- 

 wart von Kohle und anderen Krpern, welche in ana- 

 loger Weise auf die Eigenschaft des Stahls wirken. 

 Umgekehrt verwandelt sich das Eisen aus dem Zu- 

 stande in den von a durch das Aulassen, und zwar 

 um so vollstndiger, je lnger das Anlassen gedauert 

 und je hher die Temperatur desselben gewesen. 



Von den brigen Bestandtheilen des Stahls, Sili- 

 cium, Phosphor, Schwefel und Mangan, sei hier nur 

 kurz angefhrt, dass ihre verschiedenen Verbindungen 

 in den Hllen der Zellen vorkommen und Bestand- 

 theile des Cements bilden. 



Diese experimentellen Thatsachen werden nun 

 von den Herren Osmond und Werth zu einer theo- 

 retischen Erklrung der Vorgnge bei der Bildung 

 von Stahl und seiner Eigenschaften verwerthet. 



Hs ist sicher festgestellt, dass in dem von Roth- 

 gluth langsam abgekhlten Stahl der grsste Theil der 

 Kohle chemisch mit dem Eisen verbunden ist ; ande- 

 rerseits ist es nicht minder sicher, dass bestimmte, 

 metallurgische Producte freie Kohle enthalten. Wenn 

 somit die Kohle von dem Zustande des Eisencarbrs 

 in den der freien Kohle bergehen kann, denn muss 

 das Eisencarbr sich bei einer bestimmten Tempera- 

 tur zersetzt und der Kohlenstoff sich als Graphit ab- 

 gesondert haben. Hieraus folgt, dass hchst wahr- 

 scheinlich das Eisencarbr bei hohen Temperaturen 

 eine Dissociation erfhrt, und zwar deshalb eine 

 Dissociation, nicht eine Zersetzung, weil es sich um 

 einen umkehrbaren Process handelt, dann nach einer 

 neuen Erwrmung und langsamen Abkhlung findet 

 man die Kohle wieder als Carbr. Wenn mau stark 

 erhitzten Stahl pltzlich abkhlt, denn wird das theil- 

 weise dissoeiirte Carbr sich nicht wieder vereinigen 

 knnen, und die Kohle wird frei, wenn auch nicht als 

 Graphit, sondern in der eigenthmlichen Modification, 

 die der Kohlenstoff in dem gehrteten Stahl zeigt. 

 Da man den Kohlenstoff im letzteren durch die ganze 

 Eisenmasse verbreitet findet, muss man annehmen, 

 dass bei den hohen ^Temperaturen , von denen aus 

 Hrtung durch pltzliches Abkhlen mglich ist, die 

 Kohle sich in dem Eisen auflsen kann. 



Die Bildung der Zellen aus der geschmolzenen 

 Stahlmasse erklrt sich in derselben Weise, wie die 

 Bildung der Globuliten beim Erstarren von Massen, 

 deren Krystallisationsfhigkeit sehr gering ist; da 

 das Eisen weniger schmelzbar ist als das Eisencar- 

 br, so werden sich zunchst die Eisenkrnchcu 

 bilden, und erst beim weiteren Abkhlen wird zwi- 

 schen ihnen das Eisencarbr erstarren und die ele- 

 mentaren Zellen des Stahls bilden. Wie nun bei den 

 Gesteinen die Globuliten sich zu hheren Gruppiruu- 



